150 W. H. Schramm. 



Holz des Nussbaums (Kern), Ji((//(nis rcf/if/ L. 

 Die schön silbergrauen Teile geben nur <Mne schwaclie Eisenreak- 

 tion, werden mit Salzsäure viel heller .ü;rau und mir Oxalsiiuro entfärl)t. 



Holz der Weisserle. Aliius 'uicaiic D(". 

 Das mir vorliegende Stück war sehr hellgrau, der Filz von Zellu- 

 losefasern fast weiss. Dementsprechend war auch die Eisenreaktion 

 sehr schwach; das Holz wurde mit Salzsäure oder mit Oxalsäure 

 kaum heller. Hingegen wurden die vergrauten und die gebräunten 

 Teile mit Eisenvitriol verhältnismässig viel dunkler grau als Holz aus 

 dem Inneren der Stücke. 



Der mikroskopische Nachweis des Eisens in den ver- 

 grauten Holzteilen erscheint von vornherein schwierig, wenn man 

 beobachtet hat, dass bei starker Vergrrtsserung auch die grau gefärbten 

 Fasern sehr schwach gefärbt, ja manchmal fast farblos erscheinen, 

 und wenn man l)edenkt, dass die Tiefe der Idauen Färbung mit Ferro- 

 cyankalium nicht viel tiefer sein kann als die Tiefe des Eisengraus. 

 Doch war die mikroskopische Beobachtung notwendig für den Nach- 

 weis, dass das Eisen in der Holzoberfläche gleichmässig verteilt ist, 

 die Fasern also wirklich mit Eisengrau gefärbt sind. 



Querschnitte normal auf die vergraute OI)erfläche sind sehr schwierig 

 auszuführen: es wurden daher von der angefeuchteten Holzoberfläche 

 mit einem sehr dünn ausgezogenen Glasstab einige Filzflöckchen zur 

 mikroskopischen Prüfung auf Eisen al)geschabt. 



Für diese wurde die von H. Molisch angegebene Reaktion zum 

 Nachweis des „locker gel)undenen" Eisens in Zellen angewendet.') E>ie 

 abgeschabten Holzfasern wurden auf dem Objektträger etwa eine Stunde 

 lang in eine 2"/o Lösung von Ferrocyankalium eingelegt und dann iC^/o 

 Salzsäure hinzugefügt. 



Da die Blaufärbung meist erst nach einiger Zeit deutlich wurde, 

 war (nach Molisch) zu befürchten, dass durch Einwirkung der Salz- 

 säure auf Ferrocyankalium Ferrocyanwasserstolfsäure gefällt würde, die 

 sich dann oxydierte. I)och konnte an eisenfreien Filtrierpapierfasern, 

 die der gleichen Behandlung unterzogen worden waren und unter dem- 

 selben Deckglas wie die Holzfasern lagen, niemals, auch nicht nach 

 Stunden, eine Blaufärbung wahrgenommen werden. 



Es zeigte sich, dass bei verschiedenen Hölzern nicht alle Fasern 



1) Die Pflanze in ihren Beziehungen zum Eisen. 1892. 



